308 
F. Cornu, 
reichen Kristalldurchschnitte, grenzen im allgemeinen eng aneinander 
und bilden so ein pflasterartiges Aggregat, wie es die beigefiigte 
Figur zur Darstellung bringt (starke Vergrößerung). Spaltbarkeit 
ist wegen der Kleinheit der Individuen nicht zu beobachten. An 
manchen Durchschnitten ist beim Einschalten des empfindlichen 
Gipsblättchens eine sehr schwache Doppelbrechung, deren Orien- 
tierung sich wegen ihrer geringen Intensität nicht angeben läßt, 
zu beobachten. Stellenweise ist im Dünnschliff etwas dunkel- 
braunes bis hellgelbbraunes Glas zu bemerken, das dann als Binde- 
mittel der Periklaskörner fungiert. 
Viele Körner des Periklas lassen eine dilate Braunfärbung 
erkennen , die sich teils auf den ganzen Kristall erstreckt , teils 
nur partienweise sich bemerkbar macht. Diese Braunfärbung 
stimmt vollkommen überein mit der des Glases. 
Sehr interessant ist die Mikrostruktur des Periklases. Bei 
schwacher Vergrößerung erscheint der Dünnschliff infolge zahl- 
loser winziger schwarzer Einschlüsse der Periklaskörner ganz 
dunkel. Bei Verwendung der stärksten Systeme lösen sich diese 
nahezu opaken Körperchen in zierliche oktaedrische Kristallskelette 
von dunkelbrauner Farbe auf, die mit den Kristallskeletten am 
Magneteisen , wie sie aus glasreichen Gesteinen und künstlichen 
Schlacken bekannt sind, die größte Ähnlichkeit haben 1 . 
Die Verteilung der Skelette in den Periklaskristallen ist eine 
regellose, beschränkt sich jedoch auf das Innere der Durchschnitte. 
Alle Körner und Kristalle besitzen einen scharf abgegrenzten, 
schmalen Saum, der sich völlig frei von Einschlüssen erweist. 
Auf Grund des erwähnten , stark magnetischen Verhaltens 
der Ziegel und ihrer dunklen Färbung, ferner unter Berücksich- 
tigung der später zu besprechenden chemischen Zusammensetzung 
des gebrannten Magnesits muß ich das neugebildete Mineral als 
Magnesioferrit ansprechen. 
Hiermit stimmt auch die oktaedrische Gestalt der Skelette 
überein. Der starke Magnetismus findet sich bekanntlich auch bei 
dem natürlichen Magnesioferrit. 
Zu der Entstehung der beiden Minerale Periklas und Magnesio- 
ferrit in den Magnesitziegeln ist zu bemerken , daß ihre Bildung 
bei sehr hoher Temperatur stattgefunden hat, wobei eine eigent- 
liche Umschmelzung der Ziegelmasse nicht eintrat. Diese Tatsache 
ist geeignet, auf das Vorkommen des Periklases in der Natur als 
Kontaktmineral Licht zu werfen. 
Erwähnen muß ich hier, daß Le Rover, A. Brun und Collet 2 
1 Vergl. die Abbild, in R. Reinisch: Petrograph. Praktikum, Erster 
Teil 1901, p. 5. 
2 Le Royer, A. Brun et Collet: Synthese du periclase. Arch. des 
Sciences pbys. et nat. 18. 1907 15. Aug. , p. 1. — Ref. von M. Bauer im 
Neuen Jahrb. f. Min. etc. 1906. I., p. 331. 
